El d'hISTOIRE NATURELLE. 3IQ 



Sur Vessai des mines cT Argent. 



II faut se garder d'en pr^ciplterla dissolution avec le culvre, 

 fcomme le recommandent beaucoup d'auteurs. Malgr^ tout 

 le soin qu'on peut y mettre, il teste toujours un peu d'argent 

 dans les liqueurs, comnie le fait connoitre I'acide marin. Une 

 mine qui donne lo pour cent par le moyen de la fonte , n'en 

 donne par la precipitation que 85,9, etc. L'estimation que 

 Ton deduit du muriate d'argent n'^tant point non plus un 

 langage h la port^e de ceux qui desirent qu'on leur melte 

 sous les jeux , le produit net de leurs mines , il vaut mieux 

 proceder aux essais par la fonte. Voici une methode imitee 

 du travail en grand , et pratiquee par Sage , qui me paroit 

 m^riter la preference sur toute autre. 



On fait fondre un quintal de mine calcin^e avec autant de 

 litharge, et trois quintaux de carbonate de potasse ordinaire 

 dans un creuset dont on a brasque le fond en y jetant 24 

 a 3o grains de charbon et un peu d'huile, pour que le doigt 

 puisse en appliquer la pate au fond et autour de la moitie 

 de sa profondeur ; on y met un couvercle sans le luter. On 

 place ainsi deuxcreusets, I'un a cut^ de I'autre, dans un four- 

 neau ordinaire ; le soufflet n'est pas necessaire , et Ion couvre 

 de charbon. Lorsque les melanges entrent en fonte , ce que 

 I'oreille distingue aisement , on range le charbon pour sou- 

 lever les couvercles et voir ce qui se passe. Si rell'ervescence 

 fait monter la matiere au-dela de la moitie du creuset , on 

 enleve le couvercle; le poids de I'air confine par ce moyen 

 Fintumescence et preserve de I'extravasation. La fonte devenue 

 tranquille , on replace les couvercles , on les recouvre des 

 charborts et on laisse refroidir. Si les essais sont bien fondus 

 les plombs qui en proviennent ne different pas de deux grains. 

 On coupelle et on obtient des boutons qui ne doivent pas 

 differer d'un seizieme de grain. Un seizilme represente une 

 once dans le quintal; mais si la mine est pauvre au point de 

 donner au-dessous d'une once, comme le sont aujourd'hui la 

 plupart des mines que Ton beneficie en Am^rique , il faut 

 jroc^der au moins sur quatre cents grains. 



Nitrate d' Argent au minimum. 



On fait bouillir une dissolution d^ja satur^e sur de la poudre 

 d'argent, celle , par exemple, qui provient du depart ordi- 

 Tg,ne LXII. MARS an 1806. E e 



